(938) 

 chauffage énergique, assez de consistance pour qu'elle ne fût pas exposée 

 à se déliter ensuite au contact de l'air humide. I^e résultat a répondu à 

 l'attente des ingénieurs. 



» Les briques sont denses, compactes, dures et ne s'altèrent nullement 

 à l'air, malgré le grand excès de chaux et de magnésie, contre 12 à i3 

 pour 100 de silice; mais les briques qui touchaient les parois siliceuses se 

 sont fondues sous l'action de la silice en excès. Après le défournement, on 

 a trouvé au fond du fourneau un amas de beaux cristaux prismatiques 

 entre-croisés, ayant les caractères du diopside; ils sont transparents et 

 d'une nuance gris clair tirant sur le blanc pâle. Les briques et les cristaux, 

 analysés sur ma demande, au bureau d'essai de l'Ecole des Mines, ont 

 donné les résultais suivants : 



Briques. 



Silice 12,3 



Alumine 11,2 



Oxyde de fer i ,5 



Chaux 49j3 



iMagnésie 25 , ? 



99'5 



Cristaux. 



Silice 52,6 



Alumine » 



Oxyde de fer o , 3 



Chaux 27,8 



Magnésie 18,9 



99.6 



» La première analyse représente évidemmentun silico-aluminate de chaux 

 et de magnésie, puisque l'excès de chaux ne s'hydrate et ne se délite pas à 

 l'air. L'oxygène de l'acide est moitié de celui des deux bases. 



» La seconde analyse représente, à très-peu près, du bisilicate de chaux et 

 de magnésie, c'est-à-dire du pyroxène diopside. L'absence totale d'alumine 

 est remarquable, lorsqu'on songe aux 11 à 12 pour 100 d'alumine con- 

 tenus dans les briques avant leur fusion. On voit que la silice des parois, 

 à cette haute température, a complètement expulsé l'alumine en présence 

 de la chaux et de la magnésie; on en peut conclure que cette alumine a 

 dû bien réellement, dans les briques, jouer le rôle d'acide, aussi bien que 

 la silice. 



» ]M. Friedel a mesuré les cristaux en question et trouvé qu'ils présen- 

 tent précisément l'angle du pyroxène (faces tn et //'). 



)) Je ra])pellerai, en outre, que Berthier a obtenu, il y a longtemps, des 

 cristaux analogues en fondant dans un creuset les éléments de ce minéral. >' 



